1134 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 13. December. 
erscheint die sonst nahe liegende Theilung der Gruppe in feinkörnige 
und dichte Eisen unzweckmässig. Rasgata, Chesterville und Primitiva 
sind ungewöhnlich reich an Phosphornickeleisen, welches in den beiden 
ersteren in der Form des Rhabdit, im letztern in grossen, hiero- 
glyphenähnliche Durchschnitte liefernden Schreibersiten auftritt. Bei 
Rasgata und Chesterville erscheinen nach schwachem Ätzen mehr 
oder minder deutliche Wülste und Höcker (ähnlich wie bei der Siratik- 
gruppe); aber sie verschwinden bei stärkerm Ätzen und hinterlassen 
keine einschnittartigen Vertiefungen. Charakteristisch für Rasgata ist 
das Auftreten theils grober, ziekzackförmig verlaufender klaffender 
Sprünge, theils feiner Risse, wodurch das Nickeleisen in unregel- 
mässig begrenzte, von der Structur ganz unabhängige Zusammen- 
setzungsstücke von wechselnder Grösse und Gestalt zerlegt wird. In 
Nedagolla — dem einzigen Ataxit, dessen Fall beobachtet worden 
ist — sind die Körner wenig deutlich begrenzt; runde, bis #"" 
grosse, scharf hervortretende Scheiben möchte man für Durchschnitte 
von Eisenchondren halten. Das sogenannte Wönter-Eisen, dessen Fund- 
stätte unbekannt ist, gehört zu den typischen körnigen Ataxiten mit 
einer Korngrösse von o”"1-o""25. Primitiva ist vollständig dicht und 
zeichnet sich durch einen geflammten, atlasartig schimmernden Glanz 
der Ätzfläche aus. 
Rasgata Chesterville Nedagolla Primitiva Forsyth 
kö 
Fe 92.81 93.80 92.61 94.72 94.18 94.03 
Ni - 6.70 5.50 6.20 4.72 5.56 5.55 
Co 0.64 0.75 0.49 0.71 0.60 0.53 
Cu 0.01 0.02 pur Spur 0.02 
Cr Spur Spur n. best. 0.00 0.00 n. best 
0.19 0.02 n. best. 0.03 0.04 0.02 
Ss 0.08 0.03 0.05 0.02 0.05 0.03 
0.2 0.34 0.02 0.18 0,19 0.23 
Cl Spur 0.00 n. best. 0.00 0.17 Spur 
SiO, 0.25 
100.71 100.46 99.62 100.38 100.81 100.41 
Spee. Gew. 7.6540 7.8209 7.8613 71-3357 7.4954 
oder nach Abzug der accessorischen Gemengtheile für das Nickeleisen: 
Rasgata Chesterville Nedagolla Primitiva Forsyth 
örnig dieht 
Fe 92.90 94.25 93.29 94.84 94.08 94.25 
Ni 6.30 5.03 .22 4-48 5.25 5.18 
Co 0.60 0.68 0.49 0.65 0.61 0.53 
Cu 0.01 0.02 Spur Spur 0.02 0.02 
Cr Spur Spur n. best. 0.00 0.00 n. best 
0.19 0.02 n. best 0.03 0.04 0.02 
100. 100.00 100.00 100.00. 100.00 100.00 
Spec. Gew. 7.6753 7.8427 7.9088 ! 1.3872 7.5066 
! Die Kieselsäure wurde als Quarz in Rechnung gezogen. 
